SÉANCE DU 24 NOVEMBRE I9l3. 973 



La simple inspection de ce Tableau montre combien, à ce point de vue, ces quatre 

 types d'argiles sont différenciés. Après ^8 heures, il y a 07 pour 100 des particules 

 disparues pour l'argile de Vanves et 68 pour 100 pour l'argile des limons de la 

 Durance. La façon dont se fait cette disparition est également caractéristique pour 

 chacune. La traduction des résultats sous forme de courbes rend ces différences plus 



too 



■S 30 



80 



.£ 70 



„" 60 



I 

 ^ 50 



a 

 g- 30 



>g 20 



S 5 



~t, 10 



1 4 



Temps en heures 



frappantes. Les courbes sont construites en portant les temps en abscisses el, en ordon- 

 nées la quantité d'argile déposée. Plus les courbes sont discontinues, plus l'argile est de 

 constitution physique hétérogène, plus les particules sont différenciées. 



On conçoit qu'on puisse établir une classification purement artificielle des argiles 

 en comparant pour chacune la quantité déposée ou disparue de la suspension après 

 des périodes de temps arbitrairement choisies. Par exemple, on peut définir gros 

 éléments (G) ceux qui se déposent en j heures; éléments moyens (M) en 16 heures; 

 éléments fins (F) en 48 heures, éléments ultra-lins (IF) ceu\ qui restent en sus- 

 pension au delà de 48 heures. Avec ces conventions, 100 des particules de ces quatre 

 argiles se répartiraient de la façon suivante: 



Vanves. . . 



Moins . . . 

 Kaolin. . 

 Durance. 



11. 



Signalons enfin que nous avons pu contrôler sur ces argiles la validité de nos con- 

 clusions relatives au transport électrique. La colonne UF ci-dessus indique que 

 l'argile de Vanves est celle qui contient le plus des éléments les plus lins el que c'est 

 l'argile de la Durance (lui en contient le moins. En soumettant à l'action d'ùnetension 

 uniforme de 100 volts, pendant 2 heures, les mêmes suspensions que celles utilisées 

 C. P... iqi3, 2' Semestre. (T. 157, N° 21.) I 2 " 



